290 MEMOIRE 



contexture de ces roches, et probablement aussi à la manière dont 

 ces éléments e'taient combinés entre eux. 



§ III. 



En conséquence , j'ai établi la série d'expériences suivante : 

 La pâte de porcelaine de Sèvres , telle qu'elle a été faite pendant 

 soixante ans sans qu'on le sût, et telle qu'elle est faite depuis i836 , 

 mais rationnellement est composée de 



Silice. . . . 58, o 

 Alumine . . 34,5 

 Chaux. ... 4' 5 

 Potasse ... 3,0 



100,0 



Le tout supposé privé d'eau par une chaleur incandescente '. 



Ces éléments sont pris, 1° dans les kaolins nommés argileux et cail- 

 louteux; tous deux donnant de la silice, mais le premier donnant en 

 outre et principalement , l'alumine et le second la potasse , 2° dans 

 le sable quarzeux pur de la butte d'Aumont, et 5° dans la craie de 

 Bougival ou de Meudon. 



J'ai donc cherché à prendre ces éléments dans d'autres matières , 

 et même à introduire dans les mélanges un ou deux éléments obte- 

 nus purs par préparation chimique. J'ai cherché enfin, à faire une 



' La ressemblance de composition de ces pâles, foites empiriquement, est frappante, depuis 

 1 778 surtout, dans la proportion de potasse qui a été constamment de 3 pour o/o , au point 

 que M. Laurent pensait que la composition de la porcelaine de Sèvres pouvait être repré- 

 sentée par la formule i5S* Al. -|- S. (ca. K. Mg). 



Les porcelaines d'Allemagne contiennent au plus 3 pour o/o de potasse. Les porcelaines 

 de Pans et de France en renferment jusqu'à 5 poiu' o/o , excepté celle de Bayeux qui n'en 

 contient que 1,5? 



